( "7^ ) 



» Résidu. — Le résidu, séparé, comme nous l'avons indiqué, est séché à l'étuve à 

 iio"; c'est une poudre marron chocolat, un peu plus foncée que celle provenant du 

 métal; comme elle, elle ne perd toute son eau d'hydratation que vers le rouge 

 sombre sans être altérée; vers 5oo" à 600°, elle devient gris noirâtre, elle s'oxyde; elle 

 est insoluble dans les acides chlorliydrique, azotique, sulfurique ; partiellement 

 soluble dans l'acide fluorhydrique ; elle est complètement attaquée par le mélange 

 nitrofluorhydrique, sauf un léger résidu. 



» Analyse. — Effectuée comme précédemment, l'analyse a donné les résultats 



suivants : 



Pour 100. 



Perte à 25o° dans le vide. . 8,35 8,o3 



SiO^ 18,27 19 



Si 66,01 64,65 



Fe^O- 2,08 3,o4 



Al- O" traces traces 



Cuo 5,20 5,42 



» II. Action de l'acide chlorhydrique . — Quand on traite l'aluminium à 

 3 pour 100 de cuivre par l'acide chlorhydrique au ^ on obtient un résidu 

 abondant d'une belle couleur rouge brun; nous avons attaqué 200S' de 

 cet alliage et le résidu, séparé du liquide, a été lavé par décantation, avec 

 de l'eau bouillie puis refroidie à l'abri de l'air; quand les lavages sont ter- 

 minés, on filtre à la trompe et l'on sèche h 1 10''; ces lavages sont très dif- 

 ficiles : une partie de ce résidu s'altère et reste en suspension dans les eaux 

 de lavage. 



» Partie liquide. — La liqueur est incolore, mais, au bout de quelque temps, au 

 contact de l'air, elle devient bleu clair; l'analyse qualitative révèle la présence du 

 cuivre au minimum, de l'aluminium, du fer et de la silice; celle-ci dans la propor- 

 tion en SiO' de o,o45 pour 100 demétal employé, ce qui correspond à 0,021 pour 100 

 de silicium. 



» Partie insoluble. — C'est une poudre rouge brun qui, examinée au micro- 

 scope, n'est pas très homogène; soumise à l'action de la chaleur bien avant le rouge, 

 elle brûle comme de l'amadou puis devient noire en s'oxydant. 



» Analyse. — Pour l'analyser on la dissout dans l'eau régale; la partie insoluble est 



calcinée puis fondue avec du carbonate de sodium; on reprend par l'eau, on acidulé, 



on réunit les deux liqueurs; on insolubilise la silice; on la dose, ainsi que le cuivre, 



le fer et l'aluminium. 



» Nous avons trouvé : 



Pour 100. 



Cu total 85,78 80, o5 



SiO^ 3,5o 3,43 



Fe^O^ o,58 0,65 



Al^O^ o,85 pas dosable 



